269 
Para obtener el calcio con esta aleación basta ponerlo en 
un crisol de carbón de retorta, y echar fuera el zinc por el 
calor. Es necesario que la aleación esté puesta en el crisol, y en 
pedazos tan grandes como sea posible, porque si no se reúne difí- 
cilmente el calcio. La aleación no debe conlener sodio, lo que su- 
cedecuando la operación se lia conducido mal, sin lo cual se abre 
el crisol, y no se obtiene mas que el calcio mal reunido y en corta 
cantidad. No se puede destilar esla aleación ni en la cal ni en 
los crisoles comunes; en el primer caso se obtiene cal, y en el 
segundo silíceo fundido si el crisol no se ha destruido entera- 
mente. 
Cuando se han observado bien estas precauciones se encuen- 
tra en el fondo del crisol de carbón unboton de calcio (he ob- 
tenido hasta 40 gramos de él á la vez), que no contiene de me- 
tales extraños mas que los que contenia primitivamente el zinc, 
ó que ha podido producir la sustancia de los crisoles. 
El calcio, según le obtengo así (contiene siempre vestigios 
de hierro), es de color amarillo de latón cuando hace poco que 
se ha rayado. He hallado que su densidad es de 1,6 á 1,8, pero 
este número es por lo común demasiado grande á causa de la 
cantidad de hierro que contiene. 
No es sensiblemente volátil. Sin embargo, el zinc con el cual 
está en aleación arrastra una notable cantidad de él al destilarle. 
En contacto del aire húmedo se deshace como la cal común, de- 
jando un polvo gris algo rojizo por razón del hierro. Cuando 
está guardado en un frasco bien seco se conserva bastante bien, 
aunque tomando casi inmediatamente un viso gris, que le quita 
completamente el aspecto metálico. 
Arde difícilmente á la llama del soplete, porque inmedia- 
tamente se cubre de una capa de cal. La combustión de su li- 
madura produce chispas rojas sumamente hermosas. Cuando se 
quema no desprende ningún humo, lo cual induce á demostrar 
que no es volátil á la temperatura de su combustión. 
Antes de terminar esta nota, creo deber indicar aquí una 
precaución que debe tomarse para obtener el calcio puro. Si se 
emplea el zinc del comercio, por muy puro que sea, contiene 
siempre hierro y plomo, que se concentran en el botonen bas- 
